— 184 — 



kann man diese Verbindungen benutzen, um sowohl aus 

 der Proportion von Kalium und Metaü, als auch aus der 

 ProporÜon von Fluor im Fluor-Kalium und Metallfluo- 

 ride das At.-Gw. der in der Verbindung enthaltenen Me- 

 talle so wie den Üxydationsgrad der Metalloxyde zu 

 berechnen, aus denen die Fluoride dargestellt wurden. 



Vergleichen wir jetzt die Proportion von Fluor im 

 Fluorkalium und im Metallfluoride, so finden wir diesel- 

 be wie 11,23 : 24,09 oder wie 1 :2,14o. 



Diese Proportion ist daher verschieden von der, welche 

 man mit dem aus Columbit dargestellten blättrigen Ka- 

 lium-Metallfluoride erhält, denn dieselbe ist 1:1,50. 



Berechnen wir endlich das Atom-Gowicht des in obi- 

 gem Kalium-Metallfluoride enthaltenen Metalls nach Ka- 

 lium, so erhalten wir für dasselbe die Zahl 121,88. 



Diese Zahl ist verschieden von den Atom-Gewichten 

 des Niobiums = 114,2 und des Ilmeniums = 101,6. 



Obige Zahl ist aber auch verschieden von den Zahlen, 

 welche man aus der Zusammensetzung der aus Colum- 

 bit dargestellten blättrigen Kalium-Metallfluoride erhält. 



Diese Zdhlen differiren, wegen des verschiedenen Ge- 

 halts der Columbite von Säuren des Niobiums und Il- 

 meniums; aber diese Difl'erenzen sind in enge Grenzen 

 eingeschlossen, nämlich zwischen den Zahlen 104,6 und 

 114,2. 



Obige grössere Zahl von 121,88 beweist, ebenso wie 

 die abweichende Proportion des Fluors, dass das neue 

 Mineral eine geringe Menge einer Metallsäure von der 

 Constitution R'-O' enthalte. Wir werden finden, dass e& 

 ünterilmensäure sei, welche gemeinschaftlich mit ünter- 

 tantalsäure und niobiger Säure die Metallsäure des neuen 

 Minerals zusammensetzen. 



